DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. iSr 

 Prodde pour Ic raffinage du cuivre dans un grand fourneau. 



H Y .M 1 F.. 



J'oBS ERVERA I , avant toutcs rhofes, qii'on ne fauroit trop faire fc- Annit I'/JO. 

 cher un pareil fourneau avaiit que de coinniencer i y raltinet : pour 

 n'avoir attendu que quinze jours aprcs fori cntiere conftrudlion , dont 

 huit avoicnt etc employes ^ y entretenir un peu de feu , je fas fur Ic point 

 de douter de {i reuirite, comme on va le voir. 



Ayant fait former le balTin avec de la brafque , ainfi qu'il fcra dit plus Premiere opiracion 

 bas, je fii arranger trente quintaux de cuivre noir dans le fuirneau, on ^"1 "'^ P^'^^'*"- 

 ferma les ouvertures, & Ion mit du bois dans la chaufc-, niai> malgre 

 ■n feu trcs-vif que Ton entretint pendant quinze heures confecutives, on 

 ne put parvenir a faire fondre le cuivre, je I'attribuai en panic ^ I'hu- 

 midite du fourneau , mais je crus audi que la nature du cuivre demandoit 

 qu'on y ajoutat du plonib ; c'eft pourquoi je ne me ributai point, & me 

 determinai ^ imbiber ce cuivre dans le balfin de reception du fourneau 

 ^ manche, d'une quantitc de cinq pour cent de plomb : ce cuivre ainli Addition depIoaV- 

 imbibe fut fondu & raftini fort aifement dans le fourneau de reverbere, 

 j'eiLyai pour une fcconde operation de ne mettre que moitie cuivre im- 

 bibe & moitie cuivre fans plomb, ce qui ne failoit plus que deux & 

 demi pour cent de ce mctaU on fit deux raflinages de trente quintaux 

 chacun en cette proportion : enfin, voyant que le fourneau devenu par- 

 faitement fee, avoit une chaleur bien au -d.ni'us des prccedentes fois , je 

 fis de nouveau un raffinage avec du cuivre (ans plomb, il reuiTit; j'aug- 

 mentai audi la quantite , de forte qu'aujourd'hui chaque raffinage eft 

 fixe ^ cinquante quintaux \, il fallut en conftiquence agrandir les baffins de Combien on ralTine 

 reception qui n'avoient alors que quatrc pieds de diametre cxterieure- ''s <^"'^'^ * '' ^"''' 

 ment. Quoique Ton ait egalemtnt reuffi i en mettre loixante ^ la fois, 

 on n'a pas continue par I'c -rabarras de retirer les rofettes qui font pour 

 lors trop pefantes •, il a fallu du temps pour amener cette operation au 

 point ou elle eft aujourd'hui , fur-tout ayant etc oblige de former des 

 ouvriers qui n'etoient accoutumes qu'i travailler au petit foyer -, c'eft la 

 facon dont fe conduit h prefent I'opcration que je vais decrire. 



II eft trcs-effentiel de bien placer la tuyere pour ce procede ; on a Comment or* place 

 reconnu qu'en donnant fix lignes d'inclinaifon ou pente k fon plan ho la tuyere, 

 rizontal, qui dirige le vent des foufflets fur le cuivre, c'etoit la placer 

 le plus avantjgeulcment pour ce fourneau. 



Le grand badin fervant ^ contenir le cuivre , eft forme avec une Compofition de la 

 brafque {a) compolce de deux parties & demie d'argile & de deux par- braffetlu grand bafli*. 

 ties de charbon reduit en pouJre, lefquelles ont cte auparavant pilees & 

 palfees par un crible -, fur quatre parties de cette compolition on en 

 ajoute une de fable egalcment pafle par un crible : cette bralqiie etant 

 melee & humedl^e de fa(jon qu'elle puiffe fe peloter da«s la maifon fans 



(<j) Par des expi^riences que mon frere vient de faire , de ccaccrt avec moi , nous 

 fommes parvenus i trouver une coinpmition bien priftrabie a la bal'que ; on en troa- 

 vcra lous les details dars le UipplOment. 



Tome XIV. Parti: Franfocje. Nn 



